Utifersnchnng asiatischer Papiere. 



593 



charakteristische Grundgewebselementc des Stammes von Rambus etc. Natürlich muss bei der Erzeugung 

 von Papier das Bestreben vorhanden sein, die Bastfaser möglichst von den anderen Bestandtheilen des 

 Bambushalmes zu befreien; es vollständig zu thun, ist aber ein Ding der Unmöglichkeit. Immer bleiben in 

 der Papiermasse als Nebenbestandtheile andere Gevvebselemente zurück, zum höch.sten Vortheile der 

 Untersuchung, denn gerade diese die eigentliche Faser begleitenden Gewebstheile — ich will solche 

 Gebilde in der Folge als »leitende Nebenbestandtheile« bezeichnen — erleichtern nicht nur die 

 Untersuchung, sondern sind in einzelnen Fällen für die Unterscheidung von ausschlaggebender Bedeutung, 

 so zum Beispiel bei Prüfung der aus Stroh erzeugten I-'apierfaser. Die Bastzellen unserer Stroharten 

 stimmen so sehr miteinander üherein, dass sich eine Unterscheidung dieser Faserzellen absolut nicht 

 durchführen ließe. Nun führt aber jede -^Strohfaser«, wie sie als Halb- oder Ganzzeug oder im fertigen 

 Papier vorliegt, stets reichlich Oberhautfragmente des Grashalmes, und nun ist es ein leichtes, aus der 

 Form und Größe der Oberhautzelle, überhaupt aus dem Baue der Oberhaut abzuleiten, ob die betreffende 

 •Strohfaser« von Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Mais oder Reis herrührt ^ Überhaupt bietet rücksichtlich 

 der Unterscheidung der Halme der Gramineen die Oberhaut stets die verlässlichsten Unterschiedsmerk- 

 male dar. 



Ich habe deshalb bei meiner Studie über die Bambuspapiere die Oberhaut des Bambusrohres (Bam- 

 biisa ariindinacea\\'\\\d.'') eingehend studiert, beschrieben und abgebildet ä. Des Vergleiches mit dem 

 Stipa- und Phragiuites- (Schilfrohr-) Halmes halber muss ich die wichtigsten diesbezüglichen Daten 

 wiederholen. Die Oberhautzellen sind rechteckig, zumeist 0-022— 0-055 ;;n;Hang und etwa 0-020 mm 

 breit. Die Oberhautzellen des Bambusrohres sind seicht wellenförmig contouriert und erscheinen in unver- 

 letztem Zustande ziemlich dickwandig. Die Wanddicke zweier benachbarter Zellen zusammengenommen 

 beträgt im Mittel 0-0038 ;;»». Behandelt man die Oberhaut mit Chromsäure, so lösen sich die inneren 



Fig. 1. 



Fig. 2. 





Rl 



■O 





^- 





Vciyi'. 430. Oberhaut vom Ijambtisiühr (Bamhitsci 

 anindinacea). 

 o Üborhautzcllen. k Kiesel- (Zwerg-) Zellen, 

 s Spaltöffnung. 



Vcrgf. 450. Oberhaut vom Bambusrohr. Nach 

 Behandlung mit Chromsäure. 



o Oberhautzellen, k Kieselzellen, 

 i Spaltöffnungen. 



Verdickungsschichten auf und es erscheint die Zelle dünnwandig und der wellenförmige Contour tritt 

 deutlicher hervor. An den Außenwänden der Oberhautzellen treten — aber nicht allzu zahlreich — 



1 Techn. Mikroskopie, p. 224 ff., Rohstoffe, Bd. II, p. 43ö ff. 



2 Wahrscheinlich wurden und werden auch jetzt noch andere Arten der alten Gattung Bambiisa zur Papierbereitung benutzt. 

 Es ist aber kaum zu bezweifeln, dass die mikroskopischen Charaktere der aus anderen Biiiiil'iisa-Arlen erzeugten Papiere nicht 

 wesentlich von den oben beschriebenen abweichen werden. Zum mindesten dürften die für B. anindinaca angegebenen Charaktere 

 ausreichen, um Bambuspapiere von anderen Papieren unterscheiden zu können. 



3 Rohstoffe 11, Fig. 138—140. 



76* 



